Silber-Extiiietions- Versuche in Tajova. 
127 
Auslaugung. Es wurde hierbei versucht, auch das kurze Rühren 
heim Einträgen in die Laugenbottiche zu beseitigen, was auch gelang. Die 
Partien wurden zu 400 Pf. auf das mit Lauge befeuchtete Filtrum gleich- 
massig aufgetragen, der Schwimmer aufgelegt und die Lauge angelassen. 
Nach dem Oeffnen des Hahnes in V4 Stunde ging die Lauge rein und rasch 
durch. Da jedoch hierbei in der Folge der Laugenstrahl etwas nachliess, 
so wurde die frühere Füllmethode wieder angewendet, hei der er stets 
durch die volle Pipe gleichmässig fliesst. Die Laugezeit betrug 12 — 16 
Stunden. Die auf oben bemerkte Art, mit viel Salz unter früherer Zu- 
theilung desselben, gerösteten Partien, wobei sich viele schwefelsaure Salze 
und Metallchloride bildeten, verunreinigten die Lauge sehr. 
Die Rückstände hielten 1 Qtch. bis höchstens 1 Lth. 
Fällung. Die berührte Verunreinigung der Lauge in Folge obiger 
Röstung machte das Fällproduct für einige Zeit unrein, dassselbe wurde 
jedoch nach geänderter Röstmanipulation sogleich wieder rein. Die letzte 
Einrichtung der Silberfällung mit dem Fällregulator entsprach vollkommen. 
Die Fällung erfolgte im 1. Bottiche ohne Störung fast ganz, in den 2. trat 
nur eine Spur Silber; das Ausnehmen desselben und die Trennung vom 
Fällkupfer geschah leicht und schnell. Der 3. Bottich zeigte sich entbehr- 
lich. Die Ansäuerung mit Schwefelsäure war ganz unterlassen. Das einge- 
schmolzene Cementsilber hatte den Feinhalt von 15 Lotli, 8 Grän, und ent- 
wickelte hierbei keinen Geruch nach schwefeliger Säure. 
Erfolg. Röstung, Auslaugung und Fällung gingen zuletzt wieder 
entsprechend. 
Abänderungen. Die angegriffenen bleiernen Laugenröhren wurden 
durch eisenblechene i, Taf. II. ersetzt, für die Aussüsswasser ward eine 
eigene Wasserleitung k angebracht; die bleigefütterten undichten Lutten 
wurden mit laugendichten, aus dein Ganzen gearbeiteten hölzernen, um- 
getauscht. 
Durch diese II., vom 7. Februar bis 30 . April 1851 gehende Ver- 
suchsperiode war die praktische Anwendbarkeit der Augustin’schen Entsil- 
berungsmethode auch auf die hiesigen reicheren Zeuge, die dadurch hei 
einmaligem Aufhringen bis auf durchschnittlich 2 — 3 Qtch. zu entsilbern 
waren, erwiesen. 
In Hinsicht der Betriebsergebnisse dürfte die gelungene Herabsetzung 
der Metallabgänge bei der Röstung erwähnt werden , die früher nicht un- 
bedeutend waren. 
Die weiteren nach Abschluss der II. Versuchsperiode fortgesetzten Ver- 
suche als Beginn der III. Periode ergaben, nach Vornahme einiger, im übri- 
gen unwesentlicher Abänderungen, und bei sorgfältiger Beobachtung der vielen, 
auf den Grad der Entsilberung einwirkenden Momente, bereits Rückstände mit 
dem Halte von 1 Qtch. bis höchstens 3 Qtch., also durchschnittlich 2 Qtch. im 
Silber, wodurch die Entsilberung hei einem hinreichenden Aufbringen, einem 
